147 



sont employés souvent avant d'être secs, la demande continue et 

 considérable permet à l'offre de faire passer tous les produits sans 

 choix, sans triage ou même avec un triage inverse de l'épuration 

 sous le couvert du bon marché. Nos constructions modernes pré- 

 sentent presque toutes une ou plusieurs assises de pierre de Rairie, 

 dans les plus modestes qui n'ont pu se fonder sur le grès ou le gra- 

 nit ; la Rairie est à la base, au contact du sol et sous l'angle de réfle- 

 xion de la pluie qui rejaillit du pavé ou du trottoir, souvent même 

 placée en saillie avec l'assise supérieure en retraite, elle offre à l'eau 

 une tranche horizontale qu'on n'a pas toujours le soin de tailler en 

 biseau , de ielle façon que deux ou trois de ses faces se prêtent à la 

 plus constante imbibition. Celte saillie repercute par l'angle de ré- 

 flexion toute l'eau qu'elle reçoit sur la surface verticale placée au- 

 dessus d'elle, et c'est en ce point que sont toujours les premières 

 altérations. Les anciens constructeurs l'avaient bien reconnu et 

 toutes les saillies de leurs assises inférieures sont en biseau, sous un 

 angle qui assure non-seulement l'écoulement immédiat du liquide, 

 mais rejette l'angle de réflexion loin de la surface verticale de l'assise 

 qui est au-dessus, voilà pourquoi les vieux édifices présentent sou- 

 vent beaucoup moins d'altérations que les plus récents. 



En dehors de ces conditions, si la pierre a été peu choisie ou po- 

 sée trop peu de temps après son extraction, elle s'imbibe, se délite à 

 la gelée ou se dégrade par la formation des nitrates solubles. Une 

 seule promenade dans les quartiers construits depuis dix ans, ou 

 même deux ans, montre d'innombrables exemples de ces altérations 

 à côlé des preuves d'une résistance et d'une conservation parfaite. 

 Aussi la pierre de Rairie tend à perdre la considération et la valeur 

 qu'on lui accordait autrefois et pour réduire les arguments pour et 

 contre à leur juste valeur, nous avons tenté de justifier par des ex- 

 périences les explications que nous venons de donner de ces varia- 

 lions dans la qualité. Elles sont résumées dans la note R, qui suit ce 

 travail. 



D r E. Fargb. 



NOTE A. 



ANALYSE CHIMIQUE DE SIX ÉCHANTILLONS DE PIERRE DE RAIRIE PAR M. BROSSARD 



DE CORBIGNY. 



L'analyse de six échantillons de pierre de Rairie et autre, recueillis par 

 M. le docteur Farge, a été faite par la méthode suivante : 



1° Calcination au rouge-blanc, pour déterminer l'eau et l'acide carbonique; 



